## JENERAL

## Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral
Vol. 4, No. 1, 2023
Jurnal hompage://jurnal.unej.ac.id/index.php/JENERAL/index

## Pengaruh Waktu Leaching Ekstraksi Emas (Au) Limbah Elektronik
Prosesor Komputer Menggunakan Reagen Organik Tiourea 1
Effect of Leaching Time Extraction of Gold (Au) Electronic Waste Computer Processor Using Organic Thiourea Reagent
Riria Zendy Mirahati a,2 , Dyah Probowati b , Ilham Pratomo c
a,b,c Program Studi S1 Teknik Metalurgi, Jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. SWK, Ring Road Utara No.104, Ngropoh,
Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283

## ABSTRAK
Perkembangan  dunia  teknologi  telah mempengaruhi  banyak  aspek  dalam  kehidupan  manusia,  berbagai  alat ataupun sistem telah dibuat untuk mempermudah kehidupan. Hal itu terlihat dari banyaknya barang elektronik yang  diproduksi  dan  digunakan  setiap  harinya.  Manusia  sudah  mempunyai  ketergantungan  yang  tinggi terhadap barang-barang elektronik tersebut. Masa pakai dari barang elektronik tidak dapat bertahan lama dan munculnya  produk  dengan  generasi  baru  membuat  barang  tersebut  terlihat  cepat  usang  dan  tertinggal.  Hal tersebut mendorong konsumen untuk mengganti barang elektroniknya dengan yang baru dalam kurun waktu yang lebih cepat. Akibatnya, terjadi penumpukan limbah elektronik ( e - waste ) yang tidak dapat dihindari lagi. Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  dan  mencari  waktu  dengan  hasil recovery emas  tertinggi  pada leaching emas (Au) pada limbah prosesor komputer menggunakan larutan organik Tiourea. Adapun metode yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah leaching atau  pelindihan.  Sampel  dilakukan  preparasi  dengan melarutkan  Tiourea,  sehingga  akan  terbentuk  endapan  yang  nantinya  akan  dipisahkan  dan  selanjutnya dilakukan pengujian Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Variasi waktu leaching yang digunakan yaitu 1, 2, 3, 4 dan 5 jam. Recovery emas atau Au yang diperoleh sebesar 8,12% selama 1 jam leaching , 5,80% pada 2 jam leaching , 5,74% pada 3 jam leaching , 4,99% pada 4 jam leaching dan 4,36% pada 5 jam leaching . Dari  parameter  lamanya  waktu  pelarutan  Tiourea  terhadap recovery emas  (Au)  pada  penelitian  ini, menunjukkan pada 1 jam leaching menghasilkan nilai recovery yang paling tinggi sebesar 8,12% dengan kadar emas (Au) sebesar 1,0253 ppm.
Kata kunci: leaching emas (Au), e-waste, recovery , Tiourea

## ABSTRACT
The development of the world of technology has affected many aspects of human life, various tools or systems have been created to make life easier. This can be seen from the number of electronic devices that are produced and  used  every  day.  Humans  already  have  a  high  dependence  on  these  electronic  devices.  The  life span  of electronic devices is not long lasting and the emergence of new generation products makes them look obsolete and left behind. This encourages consumers to replace their electronic goods with new ones in a shorter period of time. As a result, there is an unavoidable accumulation of electronic waste (e-waste). The purpose of this study was to analyze and find the time with the highest gold recovery results in leaching gold (Au) in computer processor waste using  an organic  thiourea solution. The method  used in this research is leaching. Samples were prepared by dissolving thiourea, so that a precipitate would form which would later be separated and then tested by Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS). Variations in the leaching time used were 1, 2, 3, 4  and  5  hours.  Recovery  of  gold  or  Au  obtained  was  8.12%  for  1  hour  of  leaching,  5.80%  for  2  hours  of leaching, 5.74% for 3 hours of leaching, 4.99% for 4 hours of leaching and 4.36% for 5 hours leaching. From the parameter  of  the length of  time for dissolving Tiourea to  the recovery of  gold  (Au) in  this study, it was
1 Info Artikel: Received: 18 April 2023,  Revised: 9 Juni 2023 , Accepted:  22 Juni 2023, Published: 28 Juni 2023
2 Email: ririazendymirahati@upnyk.ac.id
shown that 1 hour of leaching produced the highest recovery value of 8.12% with a gold content (Au) of 1.0253 ppm.
Keywords: gold (Au), leaching, e-waste, Tiourea

## PENDAHULUAN
Limbah  elekronik  merupakan  semua  jenis  barang  elektronik  yang  sudah  tidak  digunakan atau difungsikan lagi. Pada tahun 2019 dunia menghasilkan 53,6 juta ton limbah elektronik. Di  mana  Asia  menghasilkan  24,9  juta  ton,  Amerika  menghasilkan  13,1  juta  ton,  Eropa menghasilkan  12  juta  ton  dan  Afrika  menghasilan  2,9  juta  limbah  elektronik,  dan  hanya 17,4%  yang  dikumpulkan  serta  dilakukan  daur  ulang.  Hal  ini  menunjukan  bahwa kemampuan untuk mendaur ulang tidak sebanding dengan limbah elektronik yang dihasilkan (Global E - waste Monitor,  2020). Sedangkan  di  Indonesia  mencapai  1,3  juta  ton  limbah elektronik  pada  tahun  2019.  Limbah  elektronik  dikategorikan  sebagai  limbah  bahan berbahaya dan beracun (B3).
Konsep pengolahan limbah elektronik dengan cara memisahkan logam ataupun komponen berharga  telah  dikenal  dengan  istilah urban  mining .  Konsep urban  mining seperti  ini memiliki  potensi  yang  sesuai  untuk  dilakukan  di  Indonesia.  Hal  ini  mengingat  produksi limbah  elektronik  yang  cukup  besar.  Emas  (Au)  merupakan  salah  satu  logam  yang digunakan  dalam  peralatan  elektronik,  karena  mempunyai  daya  hantar  yang  sangat  baik, tahan korosi dan memiliki stabilitas yang tinggi. Bagian komputer yang mengandung emas, seperti  pada  PCB  ( Printed  Circuit  Board ),  prosesor,  RAM  ( Random  Acces  Memory ), motherboard/ main-board, hard disk , soket-soket pada IC ( Integrated Circuit ), chip memori komputer dan masih banyak komponen lainnya (Huang, dkk, 2009).
Pada  umumnya  untuk  memisahkan  emas  menggunakan  metode leaching atau leaching menggunakan larutan merkuri atau sianida. Larutan tersebut berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dapat memberikan efek yang membahayakan kesehatan tubuh, seperti dapat  timbulnya  gangguan  tremor,  motorik,  syaraf,  penyakit  ginjal,  paru-paru  dan  iritasi pada kulit. Sebagai solusi untuk menghindari penggunaan larutan berbahaya di atas, maka alternatif  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan  menggunakan  larutan  Tiourea  (Aisyah, 2019). Pelarutan menggunakan Tiourea lebih ramah lingkungan dan tidak korosif, karena merupakan  larutan  organik.  Pada  proses leaching atau  pelindian emas  (Au)  ada  beberapa faktor yang berpengaruh dalam prosesnya, salah satunya adalah waktu pelarutan Tiourea. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  waktu  pelarutan  dengan  hasil recovery emas tertinggi  pada leaching atau  pelindian  Au  dari  limbah  prosesor  komputer  menggunakan larutan Tiourea.

## METODE PENELITIAN

## Leaching atau Pelindian Logam Emas (Au) dengan Tiourea
Penggunaan  Tiourea,  sebagai  reagen  pelindi  logam  berharga  telah  menunjukan perkembangannya dalam industri metalurgi. Uji laboratorium menunjukan, ekstraksi emas dan  perak  dengan  Tiourea  mempunyai  beberapa  keuntungan  dibandingkan  dengan  cara sianidasi  konvensional.  Tiourea  mempunyai  dampak  yang  rendah  terhadap  lingkungan (Ubaldini, 1997). Emas dapat larut dalam larutan sianida, aqua regia, dan larutan Tiourea
(Yimi  Diantoro,  2010).  Tiourea  memiliki  rumus  molekul  (NH 2 ) 2 CS  (G.  Pass  dan  H. Sutcliffe, 2013).
Logam mulia, salah satunya adalah emas (Au) telah dikenal cukup luas aplikasinya di bidang elektronik  dan  telekomunikasi.  Logam  mulia  memiliki  kemampuan  yang  lebih  sebagai penghantar  listrik  yang  baik  serta  memiliki  stabilitas  kimia  yang  tinggi.  Hal  ini mengakibatkan  emas  banyak  dipergunakan.  Emas  (Au)  digunakan  di  peralatan  komputer seperti  processor,  harddisk,  RAM,  motherboard  atau  mainboard,  PCB  handphone,  PCB komputer,  Integrated  Circuit  (IC),  kartu  chip  handphone,  dan  sebagainya  (Esti  Rahmat, 2016).

## Prosesor Komputer
Prosesor merupakan suatu bagian pada perangkat keras yang merupakan core atau inti dari sebuah komputer. Bagian ini terletak pada soket yang berada pada motherboard.  Prosesor memiliki  fungsi  untuk  mengendalikan  serta  mengatur  proses  yang  terjadi  pada  operasi komputer.  Fungsi  prosesor  untuk  menentukan  kecepatan  suatu  proses  operasi  suatu komputer  pada  saat  mengolah  data  atau  informasi  (Ahmad,  2011).  Prosesor  Pentium  IV merupakan produk Intel yang memiliki kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3.06 GHz.

## Logam Emas (Au)
Emas merupakan unsur kimia dalam Tabel Periodik dengan simbol Au atau Aurum dengan nomor  atom  79.  Emas  termasuk  dalam  kategori  logam  transisi  ( trivalen dan univalen ) dengan sifatnya lunak serta mudah ditempa, mengkilap, kuning, malleable dan ductile . Emas memiliki  kekerasannya  berkisar  antara  2,5  sampai  3  pada  Skala  Mohs.  Berat  jenis  emas bergantung  pada  jenis  dan  kandungan  logam  lain  yang  membentuk  paduan  (Maharani, 2017).

## Preparasi Sampel
Sampel  berupa  kepingan  prosesor  Intel®  Pentium®  4,  yang  sudah  terpisah  dari motherboardnya.  Emas  terdapat  pada  bagian  soket  atau  kaki  prosesor,  sehingga  perlu dilakukan pemisahan. Salah satu tujuan pemisahan soket atau kaki prosesor dengan badan prosesor, yaitu memperbesar sudut kontak pelarut dengan sampel.

## Preparasi Pelarut
Pelarut yang digunakan pada leaching atau leaching emas, yaitu larutan Tiourea sebanyak 20, 24, 28, 32 g/L. Selain Tiourea digunakan larutan Fe 2 (SO 4 ) 3 5g/L. Larutan Fe 2 (SO 4 ) 3 g/L berfungsi  sebagai  penyedia  ion  Fe 3+ .  Dimana  larutan  Fe 2 (SO 4 ) 3 g/L  merupakan  oksidator Tiourea.

## Pengujian Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
Pengujian Atomic  Absorption  Spectroscopy (AAS)  merupakan  salah  satu  instrumen  yang banyak  digunakan  dalam  penelitian  yang  berhubungan  dengan  unsur  pada  logam. Spektrometri  serapan  atom,  yaitu  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  menganalisis  sampel berupa unsur yang mendasarkan pada proses absorbsi energi serta cahaya. Energi dan cahaya tersebut berasal dari radiasi atom atau unsur yang mengalami eksitasi elektron. Unsur-unsur yang akan dianalisis untuk selanjutnya menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang tersebut sesuai dengan sifat unsur yang dilakukan analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  percobaan  untuk  menganalisis  waktu  pelindian,  digunakan  variasi  waktu  pelindian selama  1,  2,  3,  4,  dan  5  jam.  Reagen  pelindih  menggunakan  Tiourea  24  g/L  dengan penambahan katalis Besi (III) Sulfat sebesar 5 g/L. Percobaan ini berlangsung pada kondisi pH 1 – 1,5 dan pada temperatur kamar. Hasil dari percobaan ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1 . Recovery emas hasil leaching terhadap waktu
Besi (III) sulfat digunakan untuk mengoksidasi Tiourea menjadi formamidin disulfida/ FDS (H 2 N-CNH-S-S-CNH-NH 2 ) dengan reaksi:
2CS(NH 2 ) 2(aq) + 2Fe 3+ (aq) → H 2 N-CNH-S-S-CNH-NH 2(aq) + 2Fe 2+ (aq) + 2H + (aq) (1)
Formamidin  disulfida/  FDS  berfungsi  sebagai  oksidator  sekaligus  ligam  dalam  proses pembentukan [Au (CS(NH 2 ) 2 ) 2 ] + , adapun reaksinya:
H 2 N-CNH-S-S-CNH-NH 2 (aq) + CS(NH 2 ) 2 (aq) + Au (s) + 2H + (aq) → [Au (CS(NH 2 ) 2 ) 2 ] + (aq) (2)
Keseluruhan  dari  reaksi  yang  terjadi  pada leaching emas  menggunakan  Tiourea  sebagai berikut:
Au + 2CS(NH 2 ) 2 + Fe 3+ (aq) → [Au (CS(NH 2 ) 2 ) 2 ] + + Fe 2+ (3)
Tiourea hanya dapat bereaksi dalam keadaan asam, karena pada keadaan basa Tiourea tidak stabil  dan  mudah  terdekomposisi.  Oleh  karena  itu,  untuk  membuat  kondisi  asam  perlu ditambahkan larutan H 2 SO 4 , hingga pH menjadi 1 – 1,5 (Li Jing-Ying, dkk. 2012). Gambar 1  menunjukan  pengaruh  waktu  terhadap recovery emas  (Au)  hasil leaching .  Pada  1  jam pertama recovery emas mencapai titik tertinggi dengan hasil sebesar 8,12%. Pada 2, 3, 4, dan  5  jam  mengalami  penurunan  secara  terus  menerus,  dimana  masing-masing recovery emas  sebesar  5,80  %,  5,74%,  4,99%,  dan  4,36%.  Hal  ini  bisa  terjadi,  karena  terjadi dekomposisi Tiourea seiring berjalanya waktu. Tiourea akan terdekomposisi menjadi sulfur
8,12 5,8 5,74 4,99 4,36 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 R ec ov er y % Waktu Leachin g Jam
dan  menyebabkan  kompleks  emas  yang  terbentuk menjadi  sedikit.  Selain  itu akan  terjadi pasivasi pada permukaan emas (lapisan film) yang menyebabkan recovery emas (Au) hasil leaching semakin lama semakin seidkit  sertra konsumsi Tiourea juga akan meningkat  (Li Jing-Ying dkk. 2012).

## KESIMPULAN
Hasil pengujian menunjukkan recovery emas tertinggi menggunakan Tiourea  terjadi pada leaching selama 1 jam. Besarnya recovery emas pada 1 jam leaching adalah 8,12%. Adapun kadar emas menurut hasil pengujian Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) sebesar 1,0253 ppm. Ekstraksi emas (Au) dari limbah elektronik prosesor komputer menggunakan reagen organik Tiourea ini diharapkan dapat memberikan alternatif pengurangan limbah e - waste yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Chen Xia. (2008). Associated Sulfide Minerals In Thiosulfate Leaching Of Gold: Problems And Solutions . Thesis. Canada: Queen’s University. Day, R.A., dan Underwood, A.L. (2002). Analisis Kimia Kuantitatif Edisi Keenam . (Alih bahasa: Iis Sopyan). Jakarta: Erlangga.
Delfini, Massimo, Manuro Ferrini, Andrea Manni, Paolo Massacci, Luigi Piga and Antinio Scoppettuolo.  (2011).  “Optimization  of  Precious  Metal  Recovery  from  Waste Electrical and Electronic Equipment Boards”. Journal of Environmental Protection . Forti,  Venesa.  Cornelius  Peter  Balde.  (2020). The  Global  E-Waste  Monitor  2020 . United Nation Institute.
Gönen, N., & Ölçer, T. (2009). Investigation of the Effects of Application and Conditions of Roasting  on  the  Gold  Leaching  by  Thiourea  Solution  from  a  Refractory  Gold  Ore . Turki: Eskisehir Osmangazi University Research Fund.
Gramatyka,  P.,  R.  Nowosielki,  R.  Sakiewicz.(2007).  “ Recycling  of  Waste  Electrical  and Electronic  Equipment ”. Journal  of  Achievements  of  Materials  and  Manufacturing Engineering ,Vol.20. Hamida. (2017). Optimasi Kondisi Pelarutan Logam Emas (Au) Dalam Limbah Prosesor Komputer  dengan  Larutan  Tiourea .  Skripsi.  Yogyakarta:  Universitas  Negeri Yogyakarta.
Hanafi,  Jessica.,  Eric  Jobiliong,  Agustina  Christiani,  Dhamma  C.  Soenarta,  Juwan Kurniawan  and  Januar  Irawan.  (2011).  ”The  Prospects  of  Managing  WEEE  in Indonesian”. 18th  CIRP  International  Conference  on  Life  Cycle  Engineering, Braunschweig . 331-338.
Huang,  K.,  Guo,  J.,  And  Xu,  Z.,  (2009). “Recycling  Of Waste  Printed  Circuit  Boards:  A Review  of  Current  Technologies  and  Treatment  Status  in  China.” Journal  of Hazardous Materials 164. Jennifer Namias. (2013). The Future Of Electronic Waste Recycling In The United states: Obstacles and Domestic Solutions . Columbia University. Khopkar, S. M. (1990). Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta : UI Press. Kumar  Gupta,  C.  (2003). Chemical  Metallurgy:  Principles  and  Practices .Weinhem: WILEY-VCH.
Li, Jing, Ying. Xu Xiu Li. (2012). Thiourea Leaching Gold And Silver From The Printed Circuit Board Waste Mobile Phone . Qingdao University Of Science & Technology.
Pecsok, Robert L., dan Shields, L. Donald. (1976). Modern Methods of Chemical Analysis , edisi kedua. New York: John Wiley and Sons Inc.
Ping Jiang, Megan Harney, Yuxin Song, Ben Chen, Queenie Chen, Tianniu Chen, Gillian Lazarus, Lawrence H. Dubois, Michael B. Korzensk. (2012). “Improving The End-Of- Life  For  Electronic  Materials  Via  Sustainable  Recycling  Methods.”  Procedia Environmental Sciences. 4. Hlm. 485- 490 . Sri wahyono. (2012). Kebijakan Pengelolaan Limbah Elektronik dalam Lingkup Global dan Lokal.  Pusat  Teknologi  Lingkungan  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi . Hlm. 17-24.
Watling  K.  M.  (2007). Spectroelectrochemical  Studies  of  Surface  Species  in  the Gold/Thiosulfate  System .,  Thesis.,  Grffith  Science  Environment  Engineering  and Technology., Griffth University, Australia.
Yimi  Diantoro.  (2010). Pengolahan  Emas  Skala  Home  Industri .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama